( ii36 ) 

 ce qui donne en formule (abstraction faite de la silice et de la perte) : 



Fe-0%4FeO, 



c'est-à-dire la formule de Berthier. 



» Cette perte de 8 pour loo, que nous avions obtenue régulièrement, 

 nous fit contrôler ces résultats de la méthode au permanganate de potasse 

 par celles généralement pratiquées, c'est-à-dire par la précipitation du fer 

 peroxyde par l'anmioniaque et par le carbonate de soude (<), afin d'en dé- 

 duire l'acide phospliorique qui se rencontre quelquefois dans le fer. Nos 

 résultats furent alors les suivants : 



Par Pammoniaque : Par le carbonate de soude : 



Fe'0= 0,345 0,345 



FeO 0,646 0,645 



Silice, alumine 0,009 OjOog 



AciJe phosphorique 0,000 0,001 (nombre vrai 0,00086) 



ce qui fait, pour le fer provenant du peroxyde, 0,241 > et pour le fer du 

 protoxyde o,5or. 



» La formule qui résulterait de ces nombres serait Fe-0',5FeO. Nous 

 nous permettrons do signaler cette différence des résultats obtenus par la 

 méthode du permanganate d'avec celle de l'ammoniaque et du carbonate 

 de soude, parce que nous avons déjà eu l'occasion de la remarquer plu- 

 sieurs fois dans des analyses de scories de fer dont nous entretiendrons pro- 

 chainement l'Académie; elle nous paraît étrange, quoique parfaitement 

 constatée par nous : aussi en faisons-nous pour le moment le sujet d'une 

 étude spéciale. 



» Nous complétons la présente Note en disant que les baltitures analy- 

 sées par nous ont pour densité 4^645 (moyenne de trois essais par la mé- 

 thode du flacon) ; qu'elles sont altirables au barreau aimanté, et qu'elles ne 

 nous OTit nullement paru formées de deux couches spéciales, comme l'in- 

 dique Mosander dans ses recherches. » 



(i) CeUe méthode consiste à traiter le piîroxyde de fer par une dissolution de carbonate 

 de soude. Il se forme alors un précipité de phospliate basique mélangé d'oxyde de fer que 

 IVm fond avec du carbonate de soude pour produire un phosphate de soude solubie, et de 

 l'oxyde de fer pur que l'on filtre, lave et brûle pour en calculer le métal. Le phosphate 

 solubie est ensuite mélangé de chlorure de calcium et d'ammoniaque, afin de produire du 

 phosphate de chaux des os dont la composition doit fournir l'acide phosphorique. 



